142 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES DE L'HÉMATITE. 



plan magnétique, a été construit et décrit par M. 

 Weiss 1 . 



Les plaques cristallines sont fixées sur la tige de 

 cuivre centrale dans une position horizontale, l'élec- 

 troaimant est tourné de 10 en 10° autour de cette tige 

 comme axe et les déviations du galvanomètre détermi- 

 nées, celles-ci mesurent la composante du magnétisme 

 dans le plan de base perpendiculaire au champ magné- 

 tique (PI. II, fig. 1, 2, 3 et 5). 



Les degrés du disque divisé qui tourne avec le 

 champ magnétique forment les abscisses, les déviations 

 correspondantes qui sont lues au moyen d'une frange 

 rectiligne de lumière, d'un miroir concave et d'une 

 échelle transparente, les ordonnées. Le point zéro de 

 l'échelle est désigné par 250. Les courbes des fig. 1 à 

 5 donnent une idée de la grande variété des phéno- 

 mènes. Ceux-ci peuvent être représentés de la même 

 manière que pour la pyrrhotine en faisant l'hypothèse 

 de 3 groupes d'aimants élémentaires qui sont placés de 

 60 à 60° les uns par rapport aux autres et se présentent 

 quantitativement d'une façon variée. Dans la courbe 

 fig. 1 , il n'existe à part la composante principale, 

 qu'une seule composante magnétique: dans celle de 

 la fig. 2, les deux composantes secondaires ont à peu 

 près la même valeur. 



Dans la courbe fig. 3, les trois composantes jouent un 

 rôle équivalent, l'une n'est qu'un peu plus grande que 

 les autres. Les cordes ac et ad correspondent à deux 

 rotations opposées du champ magnétique tout autour 

 du cristal ; l'espace entre les deux courbes donne une 



' Journal âe Phys. 1905. 



